( i37 ) 

 )) On a alors, pour la perforation des plaques en acier doux du Creusot 

 attaquées par des projectiles en acier durci (type Holtzer), la relation fort 

 simple à calculer 



(i) ■ E„ = 2a-EX io"'»"'=(^-«'. 



» Cette formule, comme celles qui vont suivre, suppose la plaque saine 

 et intacte, c'est-à-dire exempte de fentes à moins de 2 ^ calibres du point 

 d'impact. 



» Si l'on veut passer des conditions données ci-dessus à des plaques ou 

 projectiles d'aciers différents, on constate de grandes variations dans les 

 résultats. 



» On peut considérer effectivement l'action mutuelle de la plaque et du 

 projectile sous une forme 



(2) E = E'+E", 



E' représentant le travail moléculaire de la plaque pendant la perforation 

 et E" celui du projectile. 



M Dans le cas type étudié plus haut, où le projectile est retrouvé sensi- 

 blement intact après perforation, on peut prendre E"=o et, par suite, 

 E'=E„. 



» Mais si le projectile présente une moindre ténacité, il y a un travail 

 appréciable E" dépensé soit à le briser, soit à l'aplatir, et l'on écrit alors 



E = E„+E"=E„(i-f- |)=E„:[... 



II. est ainsi une caractéristique du projectile, moindre que l'unité (égale à i 

 pour le type Holtzer). 



» De même, avec ce projectile type, une plaque plus ou moins résistante 

 exigera un travail E' plus ou moins énergique et l'on aura 



E' = E„>., 



1 étant une caractéristique de la plaque. 



» Ainsi la formule générale sera de la forme 



(3) E = ^-E„, 



où 



E„= 2a=2 X io">'""2^^-"), 



